## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## EFEKTIFITAS DAN KONSISTENSI ALAT PENUMBUK TERHADAP MUTU PAVING BLOCK
Dwi Deshariyanto 1) , Moh. Kurnia Akbar 2)
1 Dosen Universitas Wiraraja,email : dwi@wiraraja.ac.id 2 Mahasiswa Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Produksi  paving  block  menggunakan metode  manual,  yang  semua  pekerjaannya dilakukan  penuh  dengan  tenaga  manusia membuat  proses  dalam  pembuatan  paving block  relatif  lama  dan  kontrol  terhadap variasi  tumbukan  juga  semakin  beragam. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan konsistensi  dari  mutu  paving  block  yang diproduksi  dengan  metode  ini  menjadi kurang  baik.  Perlu  untuk  menciptakan inovasi metode produksi paving block baru yang  dapat  menghasilkan  produk  paving block  yang  baik  dari  segi  mutu.  Konsep dasar  dari  inovasi  metode  produksi  paving block dengan menggunakan sistem gravitasi.Metode  dalam  pembuatan  inovasi metode  produksi  paving  block  tersebut adalah  dengan  merancang  bangun  alat penumbuk  paving  block  yang  dapat mengatur konsitensi berat tumbukan sehingga  dapat  menghasilkan  paving  block dengan  mutu  yang  baik.  Komposisi  yang digunakan untuk sampel pada alat penumbuk  paving  block  ini  adalah  dengan campuran 1 semen : 2,8 Serbuk Batu Pecah :  1,2  Pasir  Hitam.  Data  dari  hasil penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  regresi  linier  untuk  mendapatkan nilai  konsistensi  berat  tumbukan  dan  mutu dari paving block.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat penumbuk paving block  mekanik  yang  memanfaatkan  energi gravitasi mempunyai konsistensi alat terhadap  mutu  paving  block  ditinjau  dari
sifat  tampaknya,  yaitu  benda  uji  tidak terdapat  retak  dan  cacat,  bagian  sudutnya dan  rusuknya  tidak  mudah  dirapihkan dengan  jari  tangan.  Sedangkan  nilai konsistensi  alat  penumbuk  paving  block dinilai  dari  kuat  tekan  dan  daya  serap paving block masih kurang baik.
Kata  Kunci  :  Produksi  paving  block, mutu paving block, konsistensi.

## ABSTRACT
The  production  of  paving  blocks  uses  the manual method, where all the work is done full  of  human  labor,  making  the  process  of making  paving  blocks  relatively  long  and controlling  the  variations  in  collisions  is also  increasingly  diverse.  This  then  causes the  consistency  of  the  quality  of  paving blocks produced by this method to be poor. Need to create innovative new paving block production methods that can produce good paving  block  products  in  terms  of  quality. The  basic  concept  of  paving  block production method innovation using gravity system. The method in making innovation of the  paving  block  production  method  is  to design  and  build  a  paving  block  pounder that  can  manage  the  weight  collision consistency  so  that  it  can  produce  paving blocks  with  good  quality.  The  composition used  for  the  sample  in  the  paving  block pounder is  with a mixture of  1  cement: 2.8 Stone  Breaking  Powder:  1.2  Black  Sand. Data  from  the  results  of  the  study  were analyzed using linear regression techniques to get the consistency value of the collision weight and the quality of  the paving block. The  results  showed  that  the  mechanical paving  block  pounder  which  utilizes gravitational  energy  has  the  consistency  of the tool to the quality of the paving block in terms of its apparent nature, namely the test object  there  are  no  cracks  and  defects,  the corners  and  the  ribs  are  not  easily  tidied with  the  fingers.  While  the  consistency value  of  the  paving  block  pulverizer  is

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
judged  by  the  compressive  strength  and absorption  capacity  of  the  paving  block  is still not good.
Keyword  :  Paving  block  production, paving block quality, consistency.

## 1. PENDAHULUAN
Pembuatan paving block secara
manual adalah dengan memasukkan campuran dari bahan-bahan pembuat paving block kedalam cetakan dan dipadatkan  dengan  alat  penumbuk.  Selain biaya operasi yang lebih murah, keunggulan  dari  produksi  paving  block dengan  metode  ini,  kita  dapat  mengontrol mutu  paving  block  dengan  lebih  mudah. Kontrol mutu padapembuatanpaving blockini adalah dengan cara mengatur berat tumbukan  yang  diberikan  dalam  proses pemadatan paving block.
Pembuatan  dengan  metode  manual, yang  semua  pekerjaannya  dilakukan  penuh dengan  tenaga  manusia  membuat  proses dalam pembuatan paving block relatif lama dan kontrol terhadap variasi tumbukan juga semakin  beragam.  Hal  tersebut  yang kemudian         mengakibatkan konsistensi dari  mutu  paving  block  yang  diproduksi dengan metode ini menjadi kurang baik.
Perlu  untuk  menciptakan  teknologi penumbuk  baru  yang  dapat  memproduksi paving  block  dengan  lebih  efektif  dan efisien sehingga dapat memenuhi
kebutuhan  paving  block  untuk  wilayah Kabupaten Sumenep tanpa mengke-
sampingkan aspek mutu paving block

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibatasi pada penggunaan  serbuk  batu  pecah  yang tersedia  di  wilayah  Kabupaten  Sumenep sebagai bahan dasar penyusunnya.
Komposisi  penyusun  bahan  dasar  tersebut adalah  70%  serbuk  batu  pecah  dan  30% pasir  hitam.  Pembuatan  sampel  adalah dengan alat penumbuk yang telah disebutkan  diatas  dengan  berat  tumbukan
16  kg,  tinggi  penumbukan  30  cm  dan jumlah  tumbukan  15  kali.  Rancangan penelitian ini dipergunakan untuk
komposisi  campuran  1  semen  :  2,8  Serbuk Batu  Pecah  :  1,2  Pasir  Hitam,  dengan gambaran  rancang  bangun  alat  penumbuk yang sebagai berikut :
Gambar 1. Rancang Bangun Alat Penumbuk Paving
Block (Sumber : Dokumentasi Peneliti)
Keterangan :
1. Tuas Pengungkit
2. Katrol Tetap Ukuran 2”
3. Kawat Baja
4. Beban / Penumbuk Berat 16 kg
5. Selongsong Besi Diameter 3’
6. Papan Kayu Ukuran 240 mm x 120 mm x 40 mm
7. Cetakan Ukuran 200 mm x 100 mm x 60 mm
8. Rangka Besi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Rancang  Bangun  Alat  Penumbuk paving block.
Rancang  bangun  dari  alat  penumbuk paving block di rancang dengan sedemikian rupa sehingga alat penumbuk tersebut dapat

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
menghasilkan  produk  paving  block  dengan mutu  yang  baik.  Rancangan  ini  sebagai acuan dalam proses perakitan alat penumbuk paving block.
3.2 Pengujian Pendahuluan 3.2.1 Hasil  pengujian  percobaan  kadar  air agregat halus.
Tabel 1. Kelembapan Pasir Hitam Kelembaban Pasir (%) Percobaan I 1,63 Percobaan II 0,12 Percobaan III 0,06 Rata-rata 0,60 (Sumber: Data Penelitian Laboratorium dan Analisis Data, 2018)
Tabel 2. Uji Kadar Air Serbuk Batu Pecah
Kelembaban Serbuk Batu Pecah (%) Percobaan I 10,38 Percobaan II 5,95 Percobaan III 5,53 Rata-rata 7,29 (Sumber : Data Penelitian Laboratorium dan Analisis Data, 2018) 3.2.2 Hasil  pengujian  berat  jenis  agregat halus Tabel 3. Berat Jenis Pasir Hitam I II III Rata- rata Berat Jenis Kering 2,60 2,29 2,22 2,37 Berat Jenis SSD 2,66 2,38 2,37 2,47 Berat Jenis 2,77 2,52 2,62 2,64
Semu Penyerapan 41,67 26,32 15,43 27,80
(Sumber  :  Data  Penelitian  Laboratorium dan Analisis Data, 2018)
Tabel 4. Berat Jenis Serbuk Batu Pecah
I II III Rata- rata Berat Jenis Kering 2,03  2,12  2,12 2,09 Berat Jenis SSD 2,33  2,40  2,37 2,37 Berat Jenis Semu 2,87  2,95  2,83 2,88 Penyerapan 7,96  8,59  9,47 8,67 (Sumber  :  Data  Penelitian  Laboratorium dan Analisis Data, 2018)

## 3.2.3 Uji gradasi
Tabel 5. Uji Analisis Saringan Pasir Hitam Ukuran Saringan Berat Tertahan % Lolos Komulatif mm Inch 3,52 3/8 91,9 90,81 2,36 8 3,8 90,43 1,7 12 26,2 87,80 1,18 16 94,8 78,32 0,6 30 194,8 58,83 0,425 40 141,7 44,65 0,3 50 47,5 39,90 0,15 100 281 11,79 0,075 200 87 3,08 Pan 30,8 0,00 Jumlah 999,5 (Sumber  :  Data  Penelitian  Laboratorium dan Analisis Data, 2018)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 6. Uji Analisis Saringan Serbuk Batu Pecah Ukuran Saringan Berat Tertahan % Lolos Komulatif mm Inch 3,52 3/8 80,2 91,95 2,36 8 95,4 82,37 1,7 12 190,2 63,28 1,18 16 198,2 43,38 0,6 30 187,5 24,56 0,42 5 40 56 807,5 0,3 50 15,5 17,38 0,15 100 64,5 10,90 0,07 5 200 36,5 7,24 Pan 72,1 0,00 Jumlah 996,1
(Sumber  :  Data  Penelitian  Laboratorium dan Analisis Data, 2018)
3.3 Hasil pengujian paving block
Tabel 7. Data dan Hasil Perhitungan Uji Tekan
Sampel Paving Block No. Berat (gr) Tebal (mm) Tegangan Hancur (MPa) 1 2.374 62 16,96 2 2.307 62 11,66 3 2.301 63 11,93 4 2.270 62 13,52 5 2.266 61 11,93 Rata 2 2.303,6 62 13,20 (Sumber :Data Penelitian Laboratorium dan Analisis Data, 2018) 3.4 Paving block berdasarkan SNI Berdasarkan Standar Nasional Indonesia  (SNI)  03-0691-1996  paving block  harus  memenuhi  standarisasi  dengan klasifikasi sebagai berikut :

## 3.4.1 Klasifikasi Paving Block
Hasil  dalam  penelitian  ini,  paving block pada masing-masing perlakuan menunjukkan klasifikasi berikut :
a. Ditinjau  dari  Kuat  Tekan  paving  block masuk dalam klasifikasi bata beton mutu D  yang  dapat  digunakan  untuk  taman dan penggunaan lain.
b. Ditinjau  dari  penyerapan  air  paving block termasuk klasifikasi beton mutu D yang  dapat  digunakan  untuk  taman  dan penggunaan lain.
3.4.2 Syarat Mutu Paving Block
Menurut  SNI  03-0691-1996  tentang paving block, syarat mutu dapat diidentifikasi melalui beberapa hal, yaitu :
a. Sifat Tampak
Ditinjau  dari  sifat  tampak,  paving block dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat  berdasarkan  SNI  03-0691-1996, benda  uji  tidak  terdapat  retak  dan  cacat, bagian sudutnya dan rusuknya tidak mudah dirapihkan dengan jari tangan.
b. Ukuran Berdasarkan
SNI 03-0691-1996,
benda  uji  harus  mempunyai  ukuran  tebal minimal  60  mm  dengan  toleransi  ±  8%. Penelitian  ini  paving  block  juga  memeiliki klasifikasi dengan sebagai mana di maksud pada  SNI  yaitu  dengan  rata-rata  ketebalan 62 mm.
c. Sifat Fisika
Ditinjau dari sifat fisika paving block pada  penelitian  ini  menghasilkan  nilai  kuat tekan  dan  penyerapan  yang  dimana  hasil analisis  berdasarkan  sifat  fisika  adalah sebagai berikut :
1) Ditinjau  dari  Kuat  Tekan  Paving block  memiliki  kuat  tekan  rata-rata sebesar  13,197    Mpa,  sehingga dikategorikan  bata  beton  mutu  D dengan  kuat  tekan  rata-rata  yang disyaratkan sebesar 10 Mpa

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
2) Ditinjau  penyerapan  air,    paving block memiliki penyerapan air maksimum rata-rata sebesar 10,56 %, sehingga  belum  dapat  memenuhi mutu yang
disyaratkan yakni
maksimal penyerapan 10%.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulan sebagai berikut :
1. Hasil uji kuat tekan rata-rata dan hasil uji penyerapan  rata-rata  yang  masing- masing  memiliki  nilai  13,20  Mpa 10,57%    dapat  diketahui  bahwa  paving block  dari  segi  kuat  tekan  masuk  pada klasifikasi  paving  block  mutu  D  yang dapat  digunakan  untuk  taman  dan pengunaan  lainnya.  Sedang  analisis  dari segi  penyerapan  paving  block  belum dapat  dikategorikan  masuk  pada  bata beton mutu D dengan maksimal penyerapan 10%.
2. Nilai  konsistensi  dari  alat  penumbuk paving  block  ditinjau  dari  nilai  kuat tekan  dan  penyerapan  kurang  baik.  Hal tersebut  dapat  dilihat  melalui  analisis data  dengan  menggunakan  program SPSS 20 for windows yang menunjukkan  bahwa  nilai  Thitung  pada uji kuat tekan = 13,254 sedangkan Ttabel =  2,35336.  Oleh  karena  itu  hipotesis tidak  dapat  diterima  atau  dengan  artian lain  nilai  konsistensi  alat  penumbuk paving block terhadap kuat tekan paving block  kurang  baik.  Hal  ini  juga berbanding  lurus  dengan  hasil  analisis pada  penyerapan  paving  block  dimana nilai Thitung = 27,774 sedangkan Ttabel =  6,31375  oleh  karena  itu  dari  segi penyerapan nilai konsistensi alat penumbuk  paving  block  terhadap  kuat tekan paving block kurang baik
3. Nilai  konsistensi  dari  alat  penumbuk paving  block  ditinjau  dari  sifat  tampak paving block cukup baik. Benda uji tidak terdapat retak dan cacat, bagian sudutnya dan  rusuknya  tidak  mudah  dirapihkan dengan jari tangan. Hal ini adalah karena
adanya  rangka  yang  dapat  mendukung stabilitas alat sehingga dapat memproduksi  paving  block  dengan sempurna.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  G.  K.,  &  Deshariyanto,  D.  (2017).
Pemanfaatan  Serbuk  Batu  Pecah untuk Campuran Paving Block
dengan  Menggunakan  Variasi  Berat Tumbukan. Sumenep.
Badan  Standar  Nasional.  1996.  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  03-0670- 1990  Bata  Beton  (Paving  Block).
Jakarta : BSN. Deshariyanto, Dwi. Dan
Fansuri,
Subaidillah.  2015.  Paving  Block Berbahan  Dasar  Sumber  Daya  Alam Kabupaten  Sumenep  Menggunakan
Metode Manual.  Penelitian. Sumenep : Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja Sumenep. Deshariyanto, Dwi. Dan Fansuri Subaidillah. 2016. Pengaruh Komposisi  Campuran  Terhadap  Kuat Tekan  Paving Block.  Penelitian Sumenep : Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja Sumenep. Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuanlitatif Dilengkapi dengan Perhitungan
Manual  dan  Aplikasi  SPSS  Versi  7. Jakarta: Bumi Aksara.
Suprapto,  J.  2009.  Statistik  Teori  dan Aplikasi.  Edisi  Ketujuh.  Jilid  2. Jakarta : Erlangga.
Young,  Hugh  D.  Freedman,  Roger  A. Sandin,  T.R.  Ford,  A.  Lewis.  2001. Fisika  Universitas.  Edisi  Kesepuluh. Jilid I. Jakarta: Erlangga.